Fundorte von Mineralien. 



- 205 r 



den Neubildungen von Rubellitnadeln. Die Kristalle erscheinen durch hy^o- 

 parallele Gruppierung kleiner Individuen tonnenförmig // c, seltener rosetten- 

 förmig nach der Basis. Vollkommene Spaltbarkeit nach (0001), Dichte 3,05, 

 Härte 5,5. Die Spaltblättchen zerfallen optisch in 6 Felder, auf deren 

 jeden die spitze negative Bisektrix eines kleinen Achsenwinkels senkrecht 

 steht; Brechungsexponent 1,62 — 1,64. Auslöschung jeden Sektors oft un- 

 regelmäßig, zuweilen erscheinen reine Zwillingsstreifen // (1010), wobei 

 die c entsprechende Auslöschungsrichtung nach beiden Seiten 30° sym- 

 metrisch zur Zwillingsgrenze neigt. Schmilzt leicht v. d. L. zu blasigem, 

 undurchsichtigem Glas, wird von Säuren nicht angegriffen. 



Zusammensetzung nach einer Analyse von Pisani unter I, woraus 

 die Formel 10 Si 0 2 . 8 Al 2 0 3 . 5 ; 5 (Ca, Be, Mg) 0.1,5 (Li, Na, K) 2 0 . 7 H 2 0 

 abgeleitet ist. Das Mineral erscheint danach verwandt mit Kornerupin 

 und Staurolith. 



Lazulith. Schönfarbige Bruchstücke mit Spuren von Spaltflächen 

 (110) stammen aus dem Pegmatit des Berges Bity; sie sind stark pleo- 

 ehroitisch, y = ß dunkelblau, a farblos. Das Mineral enthält reichlich 

 Flüssigkeitseinschlüsse. Zusammensetzung unter II. 



II 



A1 2 0 3 



CaO 



BeO 



MgO 



Li 2 0 



Na 2 0 



K 2 0 



H o 0 



31,95 



p 2 o 5 . 



45.30 



41,75 



A1 2 0 R 



. . . . . 35,22 



14,30 



MgO . 



. . . . . 9,19 



2,27 



FeO . 



3,95 



0,13 



H o 0 . 



5,80 



2,73 





Sa. . . 99,46 



0,40 







0,16 







6,50 







100,19 







III. 



Nb 2 0 5 (mit Ta 2 0 5 und Ti 0 2 ) . . 56,61 



U 3 0 8 14,15 



BeO ............. 2,37 



Fe 2 Ö 3 1,13 



Mn 3 0 4 (mit wenig Ce und Y) . . 1,46 



-Th0 2 . ............ 0.96 



Si0 2 . ............ 2,31 



Sulfüre von Pb, Bi, Sn, Cu . . . . 1,52 



Erdalkalien 1,64 



Glühverlust bis 300' 11,51 



Verlust bei Rotglut 3,81 



Sa. . . 97,47 



1 Auf Alkalien ist nicht geprüft. 



